242 
Mineralogie. 
zwei  gleiche,  genau  anschliessende  Metallfassungen  eingekittet.  Mit  der 
oberen  Fassung  wurde  das  Stäbchen  auf  einen  zwischen  zwei  Stelltischen 
horizontal  liegenden  Stahlstab  aufgehängt ;  mit  der  unteren  Fassung  wurde 
ein  Bügel  verbunden,  der  die  zum  Aufnehmen  der  belastenden  Gewichte 
bestimmte  Wagschale  trug.  Die  Belastung  geschah  durch  langsam  zu- 
fliessendes  Quecksilber,  das  aus  einem  am  Ende  horizontal  umgebogenen 
engen  Kohr  in  das  auf  der  Wagschale  stehende  Gefäss  floss. 
Die  Beobachtungen  ergaben,  dass  die  Tragfähigkeit  des  Prismas  nicht 
allein  von  der  krystallographischen  Orientirung  der  Prismenaxe,  nach 
welcher  der  Zug  wirkt,  abhängt,  sondern  in  sehr  starkem  Maasse  auch 
von  der  Orientirung  der  das  Prisma  begrenzenden  Seitenflächen.  In  der 
folgenden  Tabelle  bedeutet  p  die  Tragfähigkeit  in  Grammen  für  einen 
Querschnitt  von  1  mm2. 
Prismen  mit  der  Längs-  und  einer  Querrichtung  in  einer  Hexaeder- 
ebene,   cp  bedeutet  den  Winkel  der  Längsrichtung  mit  einer  Hauptaxe. 
q>  =  0°  15°  30°  45° 
p  =  571  553  (?)  737  1150. 
Prismen  mit  der  Längs-  und  einer  Querrichtung  in  einer  Dodekaeder- 
ebene,   xij  bedeutet  den  Winkel  der  Längsrichtung  mit  einer  Hauptaxe. 
ip  =  0°  32°         54£°         72°  90° 
p  =  917         187         215         224  184. 
Prismen  mit  der  Längsrichtung  in  einer  Hauptaxe.  %  bedeutet  den 
Winkel  der  Querdimensionen  gegen  die  beiden  anderen  Axen. 
x  =  0°  22|°  45° 
p  =  571  714  917. 
Prismen  mit  der  Längsrichtung  in  der  Halbirungslinie  des  Winkels 
zweier  Hauptaxen.  a>  bedeutet  den  Winkel  der  einen  Querdimension  gegen 
die  Ebene  derselben  Axen. 
co  =  0°  19°         38°  45° 
p  =  115  162  173  184. 
Zur  Erklärung  dieses  Verhaltens  führen  die  Verf.  die  Annahme  einer 
Oberflächenfestigkeit  ein.  „Dass  die  Oberflächenschicht  eines  festen 
Körpers  infolge  der  Molecularkräfte  eine  andere  Constitution  besitzt,  als 
die  inneren  Theile,  ist  nicht  zu  bezweifeln,  und  man  muss,  nachdem  die 
Elasticitätsbeobachtungen  eine  Abhängigkeit  der  inneren  Drucke  von  der 
Kichtung  ergeben  haben,  annehmen,  dass  auch  diese  Oberflächenschicht  mit 
der  Orientirung  der  Grenzflächen  wechselt.  Ihre  Dicke  muss  gegen  die 
Dimensionen  der  gewöhnlich  benutzten  Beobachtungsobjecte  unmerklich 
sein,  denn  sonst  könnten  die  Elasticitätsmessungen  einerseits  nicht  den 
theoretisch  geforderten  Zusammenhang  zwischen  Deformation  und  Dimension 
ergeben,  andererseits  müsste  die  Biegung  eines  Stabes  von  der  Orientirung 
seiner  Seitenflächen  abhängen,  was  nach  den  angestellten  Messungen  nicht 
stattfindet.  Aber  diese  unmerklich  dünne,  in  ihrem  Verhalten  nach  Innen 
zu  stetig  in  den  normalen  Zustand  der  Materie  übergehende  Schicht  kann 
